APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 253 



tique diminue lorsqu'augmente la teneur en nickel. 

 La résistance à l'oxydation varie dans le même sens, 

 €t, dans les barres bien polies, est suffisante à partir 

 de 36 " Venviron. pour qu'on puisse sans crainte les 

 laisser séjourner pendant des heures, ou même des 

 journées, dans l'eau aux températures ordinaires. 



Les alliages réversibles se travaillent bien au tour, à 

 la raboteuse, à la lime ou à la fraise, à la condition que 

 l'outil soil. robuste et attaque lentement; le meulage 

 est avantageux surtout pour l'écroutage. En général, 

 un travail à trop grande vitesse fait agir les alliages à 

 ia façon d'une meule, et produit une usure extrême- 

 ment rapide des outils d'acier. 



CHAPITRE II 



Anomalie de dilatation 



Description générale du phénomène. — Ainsi que 

 je l'ai indiqué dans mon premier mémoire, la dilata- 

 tion des divers alliages réversibles traverse des phases 

 distinctes que l'on peut caractériser comme suit : 



1 " A des températures généralement élevées, les 

 alUages sont non magnétiques; leur dilatation est alors 

 considérable, de l'ordre de celle du laiton, c'est-à-dire 

 de 18 millionièmes environ par degré (dilatation liné- 

 aire) pour les alliages à teneur relativement faible en 

 nickel, et s'abaisse lorsque la teneur en nickel aug- 

 mente ; 



2" A une température plus basse, le magnétisme ap- 

 paraît et, en même temps, la dilatabilité diminue 

 rapidement; dans cette phase, les variations de lon- 

 gueur sont exprimées par une fonction dont les termes 



